1916 Sitzuüg vom 28. März. A. Rosiwal. 129 



Der ersten Berechnung lag ein durchschnittlicher Abschliff von 

 4 3 mg durch Smirgel, das sind 014 mg durch Korund zugrunde, 

 was fast genau dasselbe Abschliffvolumen ergibt. 



Alle späteren Härtebestimmungen wurden auf diese Korund- 

 zahl von 1*55 mm 3 bezogen. 



Die damals geringe Anzahl der Korundproben führte anläßlich 

 der eingangs erwähnten Edelstein-Härtebestimmungen zu einer Re- 

 vision dieser Zahl als Härtemaßstab durch zahlreiche Ver- 

 suche an noch anderen Korundprobestücken und mit verschiedenen 

 Schleifmitteln. An dieser Stelle soll nur ein Auszug aus den langen 

 Versuchsreihen gegeben werden, welcher bloß die mit Normalkorund- 

 pulver und jene mit einer bestimmten Naxos-Smirgelsorte vom genau 

 ermitteltem Schleifwert 0*067 (für Korund) erhaltenen Abschliffzahlen 

 enthält. Es sind durchwegs (auch an den alten Probestücken a — o) 

 neu abgeführte Versuche ; sie sind der Übersicht halber in den nach- 

 stehenden Tabellen pag. 130 — 133 zusammengestellt, welche die ver- 

 wendeten Korundproben nach den Ergebnissen ihrer Härteprüfung in 

 Gruppen angeordnet enthalten. 



Wie ersichtlich gemacht, lassen sich die Resultate dieser Ver- 

 suche in drei Gruppen bringen: 



Abschliff mm 3 



Min. Max. Mittel 



A. Edelkorund. (Mittleres spezifisches 



Gewicht 4-00) 0-530 0753 0-023 



B. Gemeiner Korund und frischer De- 



mantspat. (Mittl. spez. Gew. 3-93) . . 1-245 2-207 1*700 



C. Demantspat, unfrisch. (Mittl. spez. 



Gewicht 3-86) 2-832 4220 3-380 



Hieraus einen richtigen Durchschnittswert für die Korundhärte 

 abzuleiten fällt schwer, denn der resultierende Mittelwert jeder 

 größeren Versuchsreihe ist ganz abhängig von dem Anteile, den jed« 

 einzelne dieser Gruppen an der Gesamtzahl der Probekörper hat. Bei 

 allen aus zahlreichen Zwillingslamellen zusammengesetzten Korunden 

 erhöhen sich die Abschliffzahlen ganz bedeutend: Es wird der Ab- 

 schliff und damit das Härteergebnis mehr von der Textur der Zwillings- 

 (bzw. Absonderungs-) Blätter infolge deren leichterer Abschülfung 

 beim Schleifen als von der molekularen Kohäsion abhängig, d. h. die 

 Abnützbarkeit tritt an die Stelle der Härte im mineralogischen 

 Sinne. Für diese letztere können also nur die am Edel- 

 korund gefundenen Zahlen maßgebend sein. 



Es ist ferner ersichtlich, daß die in die dritte Gruppe zu- 

 sammengestellten Versuchskörper (zumeist Geschiebe) wegen ihrer 

 Auflockerung durch die Verwitterung kein einwandfreies Material 

 mehr bilden; sie müssen ausgeschieden werden. Soll also von einer 

 Durchschnittshärte des Korunds mit Rücksicht auf die tech- 

 nische Seite der Härteuntersuchungen in Zukunft noch als Vergleichs- 

 maßstab für Relativhärtezahlen Gebrauch gemacht werden, so be- 



